Einzelne Mineralien. 



237 



Helge Bäckström: Bestimmungen der Ausdehnung durch 

 die Wärme und des elektrischen Leitungsvermögens des 

 Eisenglanzes. (Öfversigt af Kongl. Vetenskaps-Akad. Förhandl. 1894. 

 No. 10. Stockholm, p. 545.) 



Aus demselben grossen Krystall von Eisenglanz von der Peder Ankers- 

 Grube auf Langö bei Kragerö, welcher das Material für die elektrischen 

 und thermischen Untersuchungen des Verf. (dies. Jahrb. 1889. II. -242-) 

 lieferte, wurde das Parallelepipedon geschnitten, mit welchem die Ausdeh- 

 nung dieses Minerals durch die Wärme bestimmt wurde. Die Kanten des 

 Parallelepipeds waren der Hauptaxe, einer Nebenaxe und der senkrecht 

 auf beiden stehenden Zwischenaxe parallel. Die Bestimmungen wurden 

 nach der Methode von Fizeau im Bureau international des poids et mesures 

 in Breteuil bei Sevres mit dem Dreifuss von Platin-Iridium ausgeführt. 

 Über den Dreifuss und die Einzelheiten der Ausführung und Berechnung 

 solcher Bestimmungen vergl. die Abhandlung von K. Benoit in Travaux 

 et memoires du bureau international des poids et mesures VI. 1. 1888. 



Für ein Temperaturintervall von 75,17*^ (zwischen 5,16° und 80,33'^) 

 ist mittelst elf Beobachtungen, worüber eine Tabelle vorliegt, bestimmt 

 worden, dass die Ausdehnung des Eisenglanzes in der Kichtung der Haupt- 

 axe durch die Formel = (1 + 0,0000076109 t + 0,000000004901 t^) 

 ausgedrückt wird, worin L^. die Länge bei t° und L^ die Länge bei 0** 

 bedeutet. 



Die Ausdehnung in der Richtung senkrecht zur Hauptaxe wurde 

 aus 12, in einer Tabelle zusammengestellten Beobachtungen berechnet und 

 lässt sich durch die Formel L^ = L^ (1 + 0,0000076918 t + 0,000000012 t^) 

 ausdrücken. Die Messung in der dritten, zu den beiden anderen senk- 

 rechten Richtung, welche zur Controle bei drei Temperaturen vorgenommen 

 wurde, ergab die Formel L^ = L^ (1 + 0,0000077238 t -j- 0,0000000116 t^), 

 also befriedigende Übereinstimmung mit dem vorhergehenden Werthe. 



Folgende Tabelle enthält die aus den obigen Bestimmungen für beide 

 Hauptrichtungen berechneten Werthe der Ausdehnung eines Stabes von 

 Länge 1 bei 0*^ und die respectiven Ausdehnungscoefficienten bei der Tem- 

 peratur von t^: 



Länge eines Stabes 



Ausdehnungscoefficient 

 parallel senkrecht 

 der Hauptaxe zur Hauptaxe 



Temperatur 



parallel senkrecht 



II der Hauptaxe zur Hauptaxe 



0^ 

 10 

 20 

 30 

 40 

 50 

 60 

 70 

 80 

 90 

 100 



1,03000000 1,03000000 



076599 078118 



154178 158636 



232738 241554 



312278 326872 



392798 414590 



474298 504708 



556778 597226 



640238 692144 



724679 789462 



810100 889180 



0,0.76109 



77089 

 78069 

 79050 

 80030 

 81010 

 81990 

 82970 

 83951 

 84931 

 85911 



0,0,76918 



79318 

 81718 

 84118 

 86518 

 88918 

 91318 

 93718 

 96118 

 98518 

 100918 



